ir)2 ACADEMIE DES SCIENCES. 



sente l'aspect d'une poudre métallique, de couleur légèrement jaune, dans laquelle on 

 distingue des fragments biisés de cristaux prlsmatl([ues allongés. 



Sa densité est voisine de 7,5 à i5°. Ce borure de thorium légèrement chauiTé s'enflamme 

 au contact du fluor. Le chlore l'attaque au-dessous du rouge sans incandescence. Chauff'é 

 très fortement dans l'oxygène il s'oxyde superficiellement. 11 n'est pas altéré dans un 

 courant d'azote à la température du rouge blanc. La vapeur de soufre l'attaque 

 au-dessous du rouge; il se produit du sulfure de bore que l'eau décompose avec 

 formation d'acide borique et dégagement d'hydrogène sulfuré et du sulfure de tho- 

 rium attaquable par l'acide chlorhydrique. Le gaz chlorhydrique sec attaque le borure 

 de thorium au-dessous du rouge : il se dégage de l'hydrogène et du chlorure de bore; 

 l'acide chlorliydrique concentré l'attaque lentement à froid, vivement à chaud; l'acide 

 sulfurique, étendu ou concentré, n'a d'action sur lui qu'à chaud, tandis que l'acide 

 azotique le dissout facilement à froid. Projeté dans la potasse fondue, il brûle ave<; 

 une vive incandescence, mais les solutions alcalines sont sans action sur lui. 



Analyse. — Un poids déterminé de borure de thorium est dissous dans 

 l'acide azotique; le léger résidu non dissous est jjesé sur filtre taré, et son 

 poids est retranché de la prise d'essai. 



L'acide borique est séparé par distillation avec de l'alcool méthylique 

 dans l'appareil décrit par M. Moissan ('), puis dosé par un titrage alcali- 

 métrique suivant la méthode de Jones modifiée par Stock (^). 



Le nitrate de thorium est évaporé et calciné dans un creuset taré; le 

 poids de métal se déduit du poids de l'oxyde. 



L'analyse d'échantillons provenant de préparations différentes a donné 

 les résultats suivants : 



I. II. III. 



Thorium 83,2 83,6 83, i 



Bore 1.5,8 16,1 i5,9 



En prenant pour poids atomique du thorium 232,5, le borure ThB* 

 contient i5,g pour 100 de bore et 84,1 pour 100 de thorium. La composi- 

 tion du borure étudié est donc représentée par la formule ThB*. 



Séparation du borure ThB°. — Les fontes de thorium obtenues avec un excès de bore 

 et qui en contiennent plus de 12 pour loo, ne sont pas homogènes. Dans leur cassure, 

 on remarque des plages de couleurs difTérentes variant du jaune bronzé clair jusqu'au 

 rouge. Ces fontes pulvérisées, et traitées par l'acide chlorhydrique étendu, laissent, 

 après cessation de l'attaque, un résidu dans lequel on retrouve une quantité variable 

 du borure précédemment déciit, mélangée avec un produit non cristallisé, à reflets 



(') H. Moissan, Comptes rendus, t. CXN I, p. 1087. 

 (-) A. Stock, Comptes rendus, t. CXXX, p. 5i6. 



